## PEMANFAATAN α – KERATIN BULU AYAM SEBAGAI ADSORBEN ION TIMBAL (Pb)

## ( UTILIZATION OF α-KERATIN OF CHICKEN FEATHERS AS ADSORBEN OF LEAD ION)
Rais Nur Latifah, Roro Ernia, Anisya lisdiana , Erick Rian Yulianto, Nur Jannah Asrilya, Ayuni Dita Rosalia, Rosid Eka Mustofa, Edi Pramono *
Jurusan Kimia, FMIPA, Universtas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A, Kentingan Surakarta 57126 telp. (0271) 663375 *email: edi.pramono.uns@gmail.com
Received 2 September 2013, Accepted 6 February 2014, Published 04 March 2014

## ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian adsorpsi ion Pb dengan adsorben bulu ayam. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  karakteristik  dan  daya  adsorpsi  adsorben  dari  bulu  ayam yang  teraktivasi  dan  tidak  teraktivasi  Na 2 S  terhadap  ion  Pb.  Proses  adsorpsi  dilakukan dengan metode batch dengan memvariasikan konsentrasi, pH dan waktu kontak. Kadar Pb dalam larutan dikarakterisasi dengan spektoskopi AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) . Hasil  penelitian  menunjukkan    bahwa  waktu  kontak  yang  diperlukan  untuk  waktu kesetimbangan adsorpsi oleh adsorben bulu ayam teraktivasi dan tidak teraktivasi masing- masing  yaitu  selama  60  menit  dan  90  menit  dan  pada    pH  8.   Penyerapan  Pb  oleh  bulu ayam  ini  mengikuti  isoterm  Freundlich  dan  kinetika  reaksi  yang  terjadi  mengikuti persamaan Ho.
Kata kunci: adsorpsi, biomassa bulu ayam, ion Pb(II), limbah cair tekstil, logam berat

## ABSTRACT
Research  of  Pb  ions  adsorption  with  chicken  feathers  adsorbent  has  been conducted.  This  research  aims  to  determine  adsorption  properties  of  activated  chicken feathers  and  the  chicken  feathers  that  were  not  activated  by  Na 2 S  for  Pb  ions.  The adsorption process was conducted by batch method with variation of the concentration, pH, and  contact  time.  Pb  content  in  solution  is  characterized  by  AAS  spectroscopy  (Atomic Absorption  Spectroscopy).  The  results  show  that  the  contact  time  and  pH  condition  for adsorption  equilibrium  are  60  min  for  activated  chicken  feathers  and  90  min  for  chicken feathers  which  were  not  activated  by  Na 2 S  at  pH  8.  Pb  absorption  by  chicken  feathers follows Freundlich isotherm and the reaction kinetics follow the Ho equation.
Keywords: adsorption,  biomass  of  chicken  feather,  heavy  metals;  pb  (II)  ions,  textile wastewater

## PENDAHULUAN
Permasalahan  lingkungan  yang  dominan  saat  ini  adalah  limbah  cair  yang  berasal dari  industri.  Limbah  cair  yang  tidak  dikelola  akan  menimbulkan  dampak  pada  perairan. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2004 tentang baku mutu air limbah, yang dimaksud dengan limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau  kegiatan  yang  berwujud  cair  yang  dibuang  ke  lingkungan  dan  diduga  dapat menurunkan kualitas  lingkungan. Sedangkan  menurut  Sugiharto (1987) air  limbah ( waste water ) adalah kotoran dari  masyarakat, rumah tangga dan  juga  yang  berasal dari  industri, air  tanah,  air  permukaan,  serta  buangan  lainnya.  Begitupun  dengan  Metcalf and Eddy (2003) mendefinisikan limbah berdasarkan titik sumbernya sebagai kombinasi cairan hasil buangan  rumah  tangga  (permukiman),  instansi  perusahaaan,  pertokoan,  dan  industri dengan air tanah, air permukaan dan air hujan.
Perkembangan  industri  tekstil  ini  akan  diikuti  dengan  bertambahnya  logam  berat yang terkandung pada limbah yang dihasilkan. Salah satu logam yang berpotensi menjadi pencemar bagi lingkungan adalah ion timbal. Timbal merupakan pencemar yang toksik dan golongan logam berat dimana pada tingkat tertentu dapat mengganggu kesehatan manusia. Dalam  industri  tekstil,  logam  timbal  digunakan  sebagai  campuran  pewarna,  yaitu  warna putih dari timbal putih [Pb(OH) 2 .2PbCO 3 ] dan warna merah dari timbal merah (Pb 3 O 4 ). Pb ini akan terakumulasi sebagai limbah cair dari industri tekstil tersebut.
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran limbah cair Pb  yaitu  melalui  proses  adsorbsi.  Para  ahli  telah  mengetahui  bahwa  bahan-bahan  yang berserat  seperti  wool,  bulu  ayam  dan  rambut  dapat  mengadsorpsi  ion-ion  logam  dalam larutannya  (Banat  F et  al ,  2000).  Bulu  ayam  ini  mengandung  protein  serat  atau  keratin yaitu : protein kasar (80,00 %), lemak kasar (7,79 %) dan serat kasar (0,88 %) (Elfia et al., 2002). Kesediaan limbah bulu ayam ini cukup melimpah, diketahui bahwa  populasi ayam pedaging  di  Indonesia  pada  tahun  2008  adalah  1.076  juta    ekor  (BPS,  2008).  Menurut Packham  (1982),  hasil  pemotongan  setiap  ekor  ternak  unggas  akan  diperoleh  bulu sebanyak  ± 6  % dari  bobot hidup (bobot potong ±1,5 kg), maka diperkirakan pada tahun tersebut  dihasilkan  96.830  ton  limbah  bulu  ayam.  Jumlah  ayam  yang  dipotong  terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga bulu ayam yang dihasilkan juga meningkat. Dalam hal  ini  perlu  dilakukan  pengelolaan  limbah  bulu  ayam  dengan  memanfaatkannya  sebagai adsorben Pb dalam pengolahan limbah cair.
Pada  artikel  ini  kami  memapaparkan  hasil  penelitian  potensi  yang  dimiliki  bulu ayam  sebagai  adsorben  baru  yang  dapat  digunakan  untuk  mengatasi  penurunan  kualitas lingkungan  akibat  adanya  ion  –  ion  logam  berat  Pb  dalam  limbah.  Pemanfaatan  limbah bulu ayam sebagai adsorben Pb ini diharapkan mampu mengurangi limbah bulu ayam yang terus meningkat.

## METODE PENELITIAN

## Pembuatan adsorben bulu ayam
Bulu  ayam  broiler  yang  diperoleh  dari  tempat  pemotongan  ayam  Pasa  Nusukan, dicuci  dengan  air  dan  deterjen  beberapa  kali  dan  dijemur  sampai  kering  hingga  hilang baunya. Setelah kering,  bulu ayam tersebut dipotong kecil-kecil kemudian digiling sampai halus pada ukuran 180 mesh (Yatim, 2007). Padatan yang diperoleh dicuci  dengan  aseton selama    15    menit    dan    disaring    dengan  corong  buchner.  Residu  yang  didapat dikeringkan  dengan  oven  pada  suhu  40 o C sehingga adsorben  siap    digunakan (Ketaren, 1986).

## Perlakuan aktivasi bulu ayam dengan larutan alkali
Masing-masing  biomassa  diambil  sebanyak  1  gram  dan  diaktivasi  menggunakan larutan  alkali  Na2S (Merck)  0,1  N  sebanyak  100   mL,  kemudian  distirer selama 20 menit kemudian disaring dengan corong buchner. Residu yang didapat dikeringkan dengan oven  pada  suhu  50 o C.  Kemudian  bulu  ayam  teraktivasi  dan  tidak  teraktivasi  dilakukan karakterisasi menggunakan FTIR dan SAA.

## Penentuan adsorpsi ion Pb dengan bulu ayam teraktivasi dan tidak teraktivasi
Larutan Pb 2+ disiapkan dengan cara  melarutkan Pb(NO3)2(Merck)  dengan variasi konsentrasi  yaitu 20 sampai  80 ppm untuk adsorpsi bulu ayam teraktivasi dan tidak teraktivasi Na 2 S. Kemudian   dimasukkan 0,5  gram biomassa  bulu ayam dan distirer  selama 60  menit. Kemudian  larutan tersebut  disaring,  filtrat  yang diperoleh diukur  kadar  ion Pb  yang  tidak teradsorb menggunakan AAS.

## Analisa adsorbsi ion Pb 2+
Hasil pembacaan absorbansi dari AAS dikonversi ke dalam konsentrasi  ion timbal dengan  menggunakan  kurva  kalibrasi.  Persentase  adsorbsi  dan  kapasitas  adsorben  dapat dihitung berdasarkan data konsentrasi.

## PEMBAHASAN

## Analisis spektra infra merah
Karakteristik  dari  bulu  ayam  dapat  diketahui  dari  jenis  vibrasi  gugus-gugus fungsionalnya pada serapan infra merah (IR) seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Spektra  F T I R   ( a ) Bulu  ayam tidak teraktivasi Na 2 S dan (b) Bulu ayam teraktivasi Na 2 S
Tabel 1 Karakteristik  serapan  ikatan  peptida  (-CONH-) ditunjukkan oleh amida I-III λ (cm -1 ) Gugus serap 1700-1600 Amida I = vibrasi stretching C = O 1560-1335 Amida II = vibrasi bending N-H dan stretching C-H 1240 Amida = vibrasi strechimg C-N dan bending sebidang N-H
Perubahan  pada  biomassa  bulu  ayam  sebelum  dan  setelah  aktivasi  juga  nampak pada  analisis  gugus  fungsi  menggunakan  FTIR.  Pada  Gambar  1  dan  Tabel  1  spektra  IR menunjukkan  karakteristik  daerah    serapan    untuk    ikatan    peptida    (-CONH-),    dimana vibrasi  pada   ikatan  tersebut dikenal  sebagai daerah  serapan  amida I-III  (Wojciechowska et al .,  1999).  Daerah  serapan amida I  menunjukkan adanya vibrasi stretching gugus C=O yang  muncul  pada  bilangan  gelombang  1700-1600  cm-1  (Sun et  al .,  2009).  Selain  itu terdapat keterkaitan antara intensitas  puncak  pada  1167  dan  1073  cm -1 terhadap  vibrasi stretching S-O  simetris  dan asimetris dari residu  larutan aktivator  yang  digunakan dalam
A
B
hal  ini 1-butyl-3-  methylimidazolium   chloride ([BMIM]Cl),   dimana    pada    bulu    ayam teraktivasi  menunjukkan  puncak  serapan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  bulu  ayam sebelum aktivasi.
Luas  permukaan  biomassa  bulu  ayam  teraktivasi  dan  tidak  teraktivasi  diukur dengan  menggunakan  instrument  SAA  ( Surface  Area  Analizer ).  Pada  Tabel  2  hasil yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  luas  permukaan  dari  bulu  ayam  teraktivasi  dan tidak  teraktivasi  tidak  terlalu  berbeda  yaitu  untuk  bulu  ayam  teraktivasi  dan  tidak teraktivasi  yaitu  276,827  m 2 /g  dan  275,695  m 2 /g.  Kapasitas  adsorpsi  untuk  bulu  ayam tidak teraktivasi  dan teraktivasi adalah  97,52 % dan 98,68 %. Sehingga  luas  permukaan yang  besar  menunjukkan  bahwa biomassa  bulu  ayam  teraktivasi  Na2S  0,1 N  memiliki kemampuan daya serap yang lebih besar dibandingkan yang belum teraktivasi.
Tabel 2. Luas permukaan adsorben bulu ayam
Adsorben S (m 2 / g) Bulu ayam teraktivasi Na2S 276,827 Bulu ayam tidak teraktivasi Na2S 275,695
pH  merupakan  salah  satu  parameter  yang  penting  dalam  biosorpsi  ion  logam dalam larutan (Fourest, 1992 dalam Volesky, 1990). Optimasi pH  larutan perlu dilakukan karena  pH  dapat  mempengaruhi  gugus-gugus  fungsional  dari  dinding  biomassa  yang berperan  aktif  dalam  proses  penyerapan  logam  berat.  Selain  itu,  berpengaruh  juga  pada kelarutan  dari  ion  logam  dalam  larutan.  Larutan yang   digunakan   pada   konsentrasi  40 ppm    dengan    berat    bulu    ayam    yang    teraktivasi  maupun  yang  tidak  teraktivasi  adalah 0,3 gram dan waktu kontak selama 60 menit.   pH optimum  pada  ion  Pb(II)  dapat dilihat pada Gambar 2.
Berdasarkan  Gambar  2,  dapat  dilihat  bahwa  pH  larutan  berpengaruh  terhadap banyaknya  penyerapan Pb  oleh  biomassa  bulu  ayam dalam  larutan.  Penyerapan  optimum pada bulu ayam teraktivasi adalah pH 8 dengan persen Pb yang terserap adalah 97,  52 % dan  pada  bulu  ayam  yang  tidak  teraktivasi  juga  pada  pH  8  dengan  persen  Pb  yang terserap  adalah 98,68 %.  Pada  pH  4,  didapatkan  prosentase  serapan  Pb  yang  terkecil pada  bulu  ayam  teraktivasi  dan  bulu  ayam  yang  tidak  teraktivasi,  masing-masing sebesar  43,48 %  dan 41,46 %.
Gambar 2. Hubungan antara pH Pb dengan persen efisiensi Pb yang terserap bulu ayam tidak teraktivasi  dan teraktivasi Na2S
Pada  pH  di  atas  4,  Pb  membentuk  spesi  Pb 2+ dan  Pb(OH) + ,  yang  selanjutnya dengan  semakin  meningkatnya  nilai  pH  akan  meningkatkan  ionisasi  rantai  samping sistein  yang  berupa   thiol   (-SH)   sehingga   semakin   meningkatkan   tarikannya   dengan ion    Pb    yang  bermuatan  positif.  Sedangkan  pada  pH  di  atas  8,  terjadi  penurunan terhadap  penyerapan  logam  oleh  biomassa  bulu  ayam  karena  pada  pH  di  atas  8  mulai terjadi pengendapan dari ion  Pb  membentuk  Pb(OH) 2 sehingga  menghalangi  terjadinya penyerapan  logam  oleh  bulu    ayam.    Hal    ini  dikarenakan  penambahan  NaOH  untuk menaikkan  pH    menjadi  9  menyebabkan  terjadinya  reaksi  antara  –OH  dengan  Pb sehingga  Pb  sudah  bereaksi  terlebih  dahulu  dengan  gugus  –OH  membentuk  endapan Pb(OH) 2 (Yatim, et al , 2007).
Gambar  3. Hubungan antara konsentrasi Pb dengan persen  efisiensi ion Pb
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 10 15 20 25 E fi s ie n s i y a n g t e ra d s o rp ( % ) Konsentrasi awal (ppm) Teraktivasi Tidak teraktivasi

## (a)
Gambar 3  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  konsentrasi  Pb  semakin  besar pula Pb  yang  terserap  oleh  bulu  ayam.  Dari  proses  adsorpsi  dengan  bulu  ayam  didapat hasil,  yaitu  konsentrasi  optimum  untuk  bulu  ayam  teraktivasi  adalah  15,0432  ppm  dan bulu  ayam  yang  tidak  teraktivasi  belum  ditemukan  konsentrasi  optimum  karena  grafik yang  didapatkan  pun  meningkat  terus  sampai  konsentrasi  20,3654  ppm.  Hal  ini  terjadi karena  permukaan  adsorben  masih  belum  terlalu  banyak  berikatan  dengan  Pb  sehingga proses  penyerapan  berlangsung  kurang  efektif.  Pada  bulu  ayam  yang  teraktivasi  Na 2 S, konsentrasi di atas 15,0432 ppm cenderung konstan karena kapasitas adsorpsi permukaan biomassa  bulu ayam telah  jenuh dan telah  mencapai kesetimbangan antara konsentrasi Pb dalam biomassa dengan lingkungannya.
Hasil kajian isoterm adsorpsi ion Pb menggunakan adsorben bulu ayam ditunjukkan pada Gambar 4.
y = -1.1442x + 5.0771 R² = 0.1929 y = -12.578x + 55.129 R² = 0.8314 0 5 10 15 20 25 30 35 0 1 2 3 4 5 C e/q e Ce ( mg/L ) Teraktivasi Tidak teraktivasi y = 1.6206x - 0.5521 R² = 0.6461 y = 4.1806x - 2.5992 R² = 0.9915 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 L og q e Log Ce Teraktivasi Tidak teraktivasi (b)
Adsorpsi  ion  Pb  dengan  menggunakan  adsorben  bulu  ayam  cenderung  mengikuti isoterm  Freundlich.  Isoterm  Freundlich  ini  mengindikasikan  bahwa  proses  adsorpsi  ion Pb  oleh  adsorben  bulu  ayam  cenderung  mengikuti  isoterm  Freundlich.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  proses adsorpsi  yang  terjadi  adalah  adsorpsi  fisika,  sehingga  proses adsorpsi  lebih  dipengaruhi  oleh  pori-pori  adsorben  dibandingkan  pertukaran  gugus  aktif antara adsorben dan adsorbat.
Penentuan  waktu  kontak  optimum  dilakukan  setelah  diketahui  pH  optimum adsorpsi.  Waktu  kontak  berpengaruh  terhadap  proses  adsorpsi.  Penentuan  waktu  kontak ini  bertujuan untuk  memperoleh  waktu  yang  paling  baik  dalam  proses  adsorpsi  ion logam Pb oleh  bulu ayam. Waktu  kontak  adsorpsi ditunjukan pada Gambar 6.
Gambar 6. Hubungan  waktu kontak (menit) dengan persen logam terserap Pb
Berdasarkan  Gambar  6  diketahui  bahwa  penyerapan  optimum  oleh  bulu  ayam teraktivasi  pada menit  ke-60  sedangkan  pada  bulu  ayam tidak  teraktivasi pada  menit  ke- 90. Hal ini terjadi karena   permukaan   adsorben   banyak   yang    berikatan   dengan   Pb sehingga      proses  penyerapan  berlangsung  efektif.  Pada  menit  selanjutnya  cenderung konstan karena kapasitas  adsorpsi  permukaan  adsorben  telah   jenuh dan telah  tercapai kesetimbangan antara   konsentrasi  Pb  dalam  adsorben  dengan lingkungannya.   Kondisi optimum    merupakan  keadaan  kesetimbangan  adsorpsi  antara  adsorben  bulu  ayam  dengan lingkungannya. Maka pada waktu kontak adsorpsi yang optimum kapasitas logam terserapnya bernilai  maksimal.  Namun  setelah  melewati  titik  kesetimbangan  itu,  logam  Pb  yang teradsorpsi  bulu  ayam  mengalami  proses  desorpsi  sehingga    logam  terserapnya  kembali berkurang.
0 20 40 60 80 100 0 200 400 600 800 1000 E fis ien si wak tu k on tak ( % ) t (menit) Teraktivasi Tidak teraktivasi
Kinetika  adsorpsi  tergantung  pada  interaksi  adsorbat-adsorben  dan  kondisi sistem.  Model kinetika  yang  digunakan dalam  proses  adsorpsi adalah  model  orde  kesatu dari Lagergren dan  orde  kedua  dari  Ho.  Untuk  membedakannya  dengan  model  kinetika yang  didasarkan  konsentrasi  adsorbat  pada  fasa  cair,  maka  model  orde  satu  Lagergren disebut  pseudo orde satu Lagergren dan  model orde dua Ho  disebut pseudo orde dua Ho. Dari  hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  persamaan  Lagergren  dan  persamaan  Ho dapat dicari harga koefisien regresi linearnya (R 2 ), seperti ditampilkan dalam Gambar 7 dan Tabel 3.
Gambar 7. Kurva (a). Lagergren dan (b). Ho
Harga  koefisien  linear  pada  adsorben  bulu  ayam  yang  tidak  teraktivasi  Na2S sebesar  0,997  dari  persamaan  Lagergren  dan  0,999  dari  persamaan  Ho.  Harga  koefisien linear  pada  adsorben  bulu  ayam  yang  teraktivasi  Na2S  dengan  menggunakan  persamaan Lagergren sebesar  0,793  sedangkan dengan persamaan  Ho  sebesar  0,999.  Model kinetika
y = 0.6239x + 3.334 R² = 0.9999 y = 0.7019x + 3.228 R² = 0.9999 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 200 400 600 800 1000 1200 t/q t t (menit) Teraktivasi Tidak teraktivasi y = -0.0077x - 0.4022 R² = 0.7936 y = -0.0128x - 0.6799 R² = 0.9979 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0 20 40 60 80 100 L og( q e- q t) t (menit) Teraktivasi Tidak Teraktivasi b) a)
pada kedua adsorben  tersebut  dapat  ditentukan  dari  harga  koefisien  kelinerannya  (R 2 ) yang  mendekati satu.  Berdasarkan hasil   perhitungan  dapat    disimpulkan   bahwa  kedua adsorben  tersebut    mengikuti  model  kinetika  Ho  sehingga  kedua  adsorben  tersebut cenderung mengikuti orde dua.
Tabel 3. Kinetika adsorpsi bulu ayam teraktivasi dan bulu ayam tidak teraktivasi Na 2 S

## KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini  kemampuan  bulu  ayam  sebagai  adsorben  untuk  menyerap  logam berat timbal (Pb) telah diteliti sebagai fungsi waktu kontak dan pH optimum. Kapasitas adsorpsi dari  bulu  ayam  tergantung  dari  pH  dan  waktu  kontak  optimum.  Waktu  kontak  yang diperlukan untuk waktu kesetimbangan adsorpsi  oleh adsorben  bulu  ayam teraktivasi dan tidak  teraktivasi  masing-masing  yaitu  selama  60  menit  dan  90  menit  dan  pada    pH  8. Penyerapan Pb oleh  bulu  ayam ini  mengikuti isoterm Freundlich  yang  berarti penyerapan secara fisika dan kinetika reaksi yang terjadi mengikuti persamaan Ho.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan terima kasih kepada DIKTI (Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi)  atas  bantuan  dana  melalui  hibah  PKM  (Program  Kreativitas  Mahasiswa)  serta fasilitas laboratorium dan instrument analisis dalam proses penyelesaian riset ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Banat,  F.,  and  Al-Asheh  S.,  2000,  Biosorption  of Phenol by  Chicken  Feather , Journal  of Environmental Engineering and policy , vol. 2, pp. 85-90.
Elfia, N., Suciati W., and Nugroho M., 2002, Pengaruh  Penggunaan  Tepung  Bulu  dan Papain  dalam  Pakan  Ayam  Broiller ,  Laporan  Penelitian,  Jurusan  Ilmu  Ternak Universitas Brawijaya, Malang.
Kinetika Adsorpsi Adsorben Bulu Ayam Tidak Teraktivasi Bulu Ayam Teraktivasi Lagergren: K 0,028 0,016 R 2 0,997 0,793 Ho: K 1,614 1,435 R 2 0,999 0,999
Ketaren, S., 1986, Lemak dan Minyak Pangan , UI-Press, Jakarta.
Khopkar,  S.  M.,  1990, Konsep  Dasar  Kimia  Analitik ,  Universitas  Indonesia  Press, Jakarta.
Lailun,  N.,  Yatim  and  Ita,  U.,  2007,  Penurunan  Kadar  Tembaga  Dalam  Larutan  Dengan Menggunakan Biomassa Bulu Ayam, Akta Kimindo, vol.2, pp. 57-66.
Lehninger A. L., 1990, Dasar-dasar Biokimia, Jilid I, Erlangga, Jakarta. MetCalf  and  Eddy,  2003, Wastewater  Engineering  :  Treatment,  Disposal  and  Reuse ,  4 th ed., McGraw Hill Book Co., New York.
Nazzarudin,  1995, Studi  Pendahuluan  Penurunan  Kadar  Ion  Cu(II)  dalam  Air  dengan menggunakan  Adsorben  Rambut  Manusia ,  Laporan  Tugas  Akhir,    Jurusan Kimia FMIPA ITS, Surabaya.
Packham,  J.R.,  Harding  D.J.L.,  1982, Ecology  of  Woodland  Processes ,  Edward  Arnold, London.
Setyorini,  T.,  2006, Optimasi  Serapan  Logam  Kromium  dalam  Larutan  Menggunakan Biomassa  Kering  Bulu  Ayam  Broiller  Diaktivasi  dengan  Larutan  NaOH/Na 2 S ,
Skripsi. Jurusan Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
Suganda,  H.,  Diah  S.,  Harry  K.,  Ipin  S.,  and  Undang  K., 2006,  Evaluasi  Pencemaran Limbah  Industri  Tekstil  Untuk   Kelestarian   Lahan Sawah, Prosiding   Seminar Nasional    multifungsi  dan  konversi  lahan  pertanian ,  Balai  Penelitian  Tanah, Bogor.
Sugiharto., 1987, Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah , Cetakan Pertama, Jakarta: UI Press.
Sun, P., Liu, Z.T., and Liu  Z.W., 2009,  Particles  form Bird  Feather: A Novel  Application of  an  Ionic  Liquid  and  Waste  Resource, Journal  of  Harzadous  Materials ,  vol. 170, pp. 780-790.
Palar, H., 1995, Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat , PT Rineka Cipta, Jakarta.
Tan,I.,A.W.,  Ahmad,A.L., and Hamed,B.I.,  2007, Optimization  of  Preparation  Condition for  activatied Carbon  from Coconut  Husk, Journal of Chemical Enginering ,  USM Malasyia, P, vol.  1, pp.32.
Volesky, B., 1990, Biosorption of Heavy Metals , CRC Press, Boston.
Wingrove.    A.    S.,    and    Caret,    R.    L.,  1981, Organic    Chemistry ,    Harper    and    Row Publisher, New York.